hirine/dataset-van-ban-phap-luat-381K-samples huggingface dataset:
TCVN8259-3:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8259-3:2009 về Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định khối lượng thể tích biểu kiến TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8259-3 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH BIỂU KIẾN Fiber-cement flat sheets - Test methods - Part 3: Determination of apparent density 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích biểu kiến của tấm xi măng sợi. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8259-1 : 2009, Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước, độ thẳng cạnh và độ vuông góc. TCVN 8257-2 : 2009, Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ chịu uốn. 3. Nguyên tắc Khối lượng thể tích biểu kiến được xác định bằng cách đo khối lượng của mẫu thử ở trạng thái khô tuyệt đối và thể tích của mẫu thử ở trạng thái bão hòa nước. 4. Thiết bị và dụng cụ - Tủ sấy có thông khí đạt được nhiệt độ sấy từ 100 o C trở lên. - Bình hút ẩm. - Cân phân tích có độ chính xác 0,001 g. - Thước cặp có độ chính xác 0,05 mm. - Thước đo chiều dài có độ chính xác 0,5 mm. 5. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử Lấy mẫu tương tự như Điều 4 trong TCVN 8259-1 : 2009. Kích thước và số lượng mẫu được chuẩn bị theo Điều 5 trong TCVN 8259-2 : 2009. 6. Cách tiến hành Ngâm mẫu trong nước ở nhiệt độ phòng thí nghiệm cho tới khi mẫu bão hòa nước. Mẫu bão hòa nước là mẫu có chênh lệch khối lượng giữa hai lần cân liên tiếp cách nhau 24 h không quá 0,5 % khối lượng mẫu. Xác định các kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều dày của mẫu thử đã bão hòa nước, đo bằng milimét. Mẫu thử được sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ (105 ± 5) o C trong 24 h. Sau 24 h lấy mẫu thử ra khỏi tủ sấy, cho vào bình hút ẩm để là nguội đến nhiệt độ phòng. Cân xác định khối lượng mẫu thử. Quá trình được lặp lại cho tới khi mẫu có khối lượng không đổi. Khối lượng mẫu thử được coi là không đổi khi sai số giữa hai lần cân liên tiếp cách nhau 2 h không quá 0,1 % khối lượng mẫu. 7. Biểu thị kết quả Khối lượng thể tích biểu kiến, r bk , tính bằng g/cm 3 , được tính theo công thức sau: Trong đó: m là khối lượng mẫu thử sau khi sấy khô, tính bằng gam (g); V là thể tích của mẫu thử sau khi bão hòa nước, tính bằng centimet khối (cm 3 ). V = l x b x d, Trong đó: l là chiều dài của mẫu sau khi bão hòa nước, tính bằng centimet (cm); b là chiều rộng của mẫu sau khi bão hòa nước, tính bằng centimet (cm); d là chiều dày của mẫu sau khi bão hòa nước, tính bằng centimet (cm); Khối lượng thể tích biểu kiến của tấm xi măng sợi, tính theo g/cm 3 , là giá trị trung bình cộng của các giá trị thu được từ các lần thử. 8. Báo cáo thử nghiệm Theo Điều 6 của TCVN 8259-1 : 2009.
TCVN8365-3:2010

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8365-3:2010 (ISO 8216-3:1987) về Sản phẩm dầu mỏ - Nhiên liệu (Loại F) - Phân loại - Phần 3: Họ L (Khí dầu mỏ hóa lỏng) TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8365-3:2010 ISO 8216-3:1987 SẢN PHẨM DẦU MỎ - NHIÊN LIỆU (LOẠI F) - PHÂN LOẠI - PHẦN 3: HỌ L (KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG) Pe tro leum Products - Fuels (Class F) - Classi f ication - Part 3: Family L (Lique f ied Petroleum Gases) Lời nói đầu TCVN 8365-3:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 8216-3:1987. TCVN 8365-3:2010 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp th ử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đ ề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn ISO 8216 Petroleum Products - Fuels (class F) - Classi f ication còn có các phần sau: ISO 8216-1:2005, Part 1: Categories o f mar i ne fuels . ISO 8216-2:1986, Part 2: Categories of gas turbine fuels for industr i al and marine applications . ISO 8216-99:2002, Part 99: General . SẢN PHẨM DẦU MỎ - NHIÊN LIỆU (LOẠI F) - PHÂN LOẠI - PHẦN 3: HỌ L (KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG) Petroleum Products - Fuels (class F) - Classi f ication - Part 3: Family L (Lique f ied Petroleum gases) 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định sự phân loại chi tiết c ủ a khí dầu mỏ hóa l ỏ ng trong phạm vi loại F (nhiên liệu dầu mỏ). Nên sử dụng tiêu chu ẩ n này kết hợp với tiêu chu ẩ n ISO 8216-99 1) . Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản ph ẩ m của quá trình chế biến dầu thô hoặc s ả n phẩm nh ậ n được từ khí tự nhiên và khí đồng hành. 2 Tài liệu viện dẫn Các t à i liệu viện dẫn sau đây l à cần thiết để áp dụng tiêu chu ẩ n này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng b ả n được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm c ô ng bố thì áp dụng bản mới nh ấ t, bao gồm c ả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). ISO 8216-99, Petroleum products - Fuels (class F) - Classi f ication - Par t 99: General (Sản ph ẩ m dầu m ỏ - Nhiên liệu (loại F) - Phân loại - Phần 99: Khái quát chung) . 3 Giải thích các k ý hiệu 3.1 Phân loại chi tiết khí dầu mỏ hóa lỏng được thiết lập dựa trên các thành phần của chúng. 3.2 Theo ISO 8261-99, các sản ph ẩ m được định r õ bằng ký hiệu bao gồm: - TCVN; - Chữ cái F (chỉ loại nhiên liệu); - Nh ó m nhiên liệu bao gồm hai chữ cái, chữ cái đầu tiên đại diện cho họ (L cho khí dầu mỏ hóa l ỏ ng). Chữ cái thứ hai, được ngăn cách bởi dấu gạch ngang, không đại diện cho thành phần của ch ú ng. 3.3 Trong hệ thống phân loại này, các sản ph ẩ m được k ý hiệu theo phương thức đồng nhất. Ví dụ, s ả n phẩm được đặt tên trong một dạng hoàn chỉnh như TCVN-F-LP, hoặc trong một dạng rút gọn như F-LP. 4 Phân loại chi tiết khí dầu mỏ hóa lỏng Họ Ký hiệu nhóm TCVN-F Giải th í ch Khí dầu mỏ hóa l ỏ ng LP Sản ph ẩ m hydrocacbon bao gồm chủ y ế u là propan và/hoặc propen; Phần còn lại có thể gồm ch ủ yếu là etan/eten và các đ ồ ng phân butan/buten. LB Sản ph ẩ m hydrocacbon bao g ồ m ch ủ yếu là butan và/hoặc buten; Phần còn lại có thể g ồ m chủ yếu là propan và/hoặc propen và các đồng phân pentan/penten. 1) Trong t à i liệu gốc viện d ẫ n ISO 8216-0. Hiện nay ISO 8216-0 đ ã hủy và được thay th ế b ằ ng ISO 8216-99.
TCVN8590-2:2010

Điều kiện vận hành c ầ n trục Điều kiện sử dụng Nhóm chế độ làm việc của cần tr ụ c Nhóm chế độ làm việc của cơ cấu Nâng tải Quay Nâng cần Co giãn c ầ n ố ng lồng Di chuyển (tại nơi vận hành) Bánh lốp Bánh xích Trang bị móc treo - không sử dụng liên tục Sử dụng í t A1 M3 M2 M2 M1 M1 M1 Sử dụng gián đoạn A2 M4 M3 M3 M2 M1 M2 Sử dụng căng A3 M5 M4 M4 M3 M1 M2 Trang bị gàu ngoạm hoặc nam châm điện S ử dụng gián đoạn, đều đặn A3 M4 M3 M3 M2 M1 M2 Sử dụng căng A4 M5 M4 M4 M3 M1 M2 Làm việc nặng (bao gồm xếp dỡ công te nơ hoặc phục vụ xếp dỡ trên bến cảng) Sử dụng gián đoạn, đều đặn A4 M5 M4 M3 M1 a M1 M2 Sử dụng gián đoạn, đều đặn A4 M5 M4 M3 M3 M1 M2 Sử dụng căng A5 M6 M5 M4 M4 M1 M2 Phân loại trong bảng này không liên quan tới giá trị hệ số an toàn Z p đối với cáp thép hoặc giá trị hệ số đường kính h đối với tang và puly. a Chức năng co giãn cần ố ng lồng không được thực hiện khi đang treo tải.
TCVN5660:2010

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5660:2010 CODEX STAN 192-1995, Rev.10-2009 TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM General standard for food additives Lời nói đầu TCVN 5660:2010 thay thế TCVN 5660:1992; TCVN 5660:2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 192-1995, Rev.10-2009; TCVN 5660:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Phụ gia thực phẩm và các chất nhiễm bẩn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. .................................................. .................................................. .................................................. Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
TCVN8418:2010

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8418:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, DUY TU BẢO DƯỠNG CỐNG Hydraulic structure - Process for management, operation nad maintenance of sluice 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác quản lý vận hành các cống thuộc hệ thống các công trình thủy lợi. Các cống dẫn lưu lượng tương ứng với công trình cấp III trở lên, ngoài việc tuân thủ theo tiêu chuẩn này còn phải có quy trình vận hành quản lý riêng cho mỗi cống. 2. Thuật ngữ và định nghĩa 2.1. Công trình thủy lợi (hydraulic structure) Công trình thuộc kết cấu hạ tầng nhằm khai thác các mặt lợi của nước; phòng, chống tác hại do nước gây ra, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái, bao gồm: hồ chứa nước, đập, cống, trạm bơm, kênh, công trình trên kênh và bờ bao các loại. 2.2. Hệ thống công trình thủy lợi (hydraulic structure system) .................................................. .................................................. .................................................. Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
111

Sắc lệnh số 111 về việc bổ khuyết Điều thứ 62 sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng 1 năm 1946 tổ chức các toà án và ngạch thẩm phán do Chủ tịch Chính phủ ban hành SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 111 NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 13 ngày 24-1-1946 tổ chức toà án và các ngành thẩm phán; Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Sau khi đã hỏi ý kiến Ban Thường trực Quốc hội và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận, RA SẮC LỆNH: Điều 1 Điều 62 Sắc lệnh số 13 ngày 24-1-1946 nói trên nay bổ khuyết như say này: "Đối với những người quê ở một tỉnh Thượng du, nộp đơn xin làm thẩm phán ở một tỉnh Thượng du, Hội đồng tuyển bổ Thẩm phán có thể châm chước ít nhiều về những điều kiện định trong các điều 59 và 61 nói trên. Đối với những uỷ viên Tư pháp để làm việc từ ngày Chính quyền nhân dân thành lập, mà xét ra có năng lực và được nhân dân tín nhiệm, nếu nay nộp đơn xin làm Thẩm phán sơ cấp ở Trung châu, Hội đồng tuyển bổ Thẩm phán cũng có thể châm chước ít nhiều về những điều kiện định trong điều 59 nói trên." Điều 2 Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. Huỳnh Thúc Kháng (Đã ký)
TCVN8525:2010

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8525:2010 MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI – MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Distribution transformers – Minium energy performance and method for determination of energy efficiency 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định về mức và phương pháp xác định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (gọi tắt là MEP) áp dụng cho các máy biến áp phân phối ba pha loại ngâm trong dầu được làm mát tự nhiên, có công suất danh định từ 25 kVA đến 2 500 kVA và có điện áp danh định đến 35 kV, có tần số danh định là 50 Hz. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho một số loại máy biến áp đặc biệt như: - Máy biến áp kiểu tự ngẫu; - Máy biến áp dùng cho các phương tiện kéo được lắp đặt trên đầu kéo; - Máy biến áp dùng để khởi động; .................................................. .................................................. .................................................. Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
TCVN8271-5:2010

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8271-5:2010 về Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 5: Chữ Chăm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8271-5:2010 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ KÝ TỰ MÃ HÓA - PHẦN 5: CHỮ CHĂM Information technology - Encoded Character Set - Part 5: Cham Script Lời nói đầu TCVN 8271-5: 2010 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO/IEC 10646:2003/Amd 4:2008 về phần chữ Chăm. TCVN 8271-5:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC1 “Công ng hệ thông tin ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8271 Công ng hệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa gồm các TCVN sau: - TCVN 8271-1:2009 Công ng hệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa tiếng Việt - Phần 1: Quy định chung - TCVN 8271-2:2009 Công ng hệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa tiếng Việt - Phần 2: Chữ Nôm - TCVN 8271-3:2010 Công ng hệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 3: Chữ Quốc ngữ - TCVN 8271-4:2010 Công ng hệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 4: Chữ Khơme - TCVN 8271-5:2010 Công ng hệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 5: Chữ Chăm - TCVN 8271-6:2010 Công ng hệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 6: Chữ Thái CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ KÝ TỰ MÃ HÓA - PHẦN 5: CHỮ CHĂM Information technology - Encoded Character Set - Part 5: Cham Script 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định bộ mã ký tự chuẩn (bộ mã chuẩn) cho chữ Chăm để áp dụng cho việc biểu diễn, truyền, trao đổi, xử lý, lưu trữ thông tin được thể hiện bằng chữ Chăm và các ký hiệu bổ sung. 2. Sự phù hợp Bộ mã ký tự mã hóa được xem là phù hợp với tiêu chuẩn này nếu chúng chứa các ký tự mã hóa có hình dáng và mã được quy định trong tiêu chuẩn này. 3. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 8271-1:2009 Công ng hệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa Tiếng Việt - Phần 1: Quy định chung (In f ormation technology - Vietnamese Encode d Character Set - Part 1: General). 4. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa đã được đưa ra trong TCVN 8271-1:2009. 5. Bộ mã chuẩn chữ Chăm CHÚ THÍCH 1 Bộ mã chuẩn chữ Chăm chứa các ký tự mã hóa được đặt tương ứng với các ký tự mã hóa đã có trong ISO/IEC 10646:2003/Amd 4:2008 CHÚ THÍCH 2 Trong bảng chữ Chăm mã hóa dưới đây; phần gạch chéo thể hiện vùng mã chưa được sử dụng. Bảng chữ Chăm mã hóa trong vùng AA00- AA5F 6. Bảng mô tả các ký tự của chữ Chăm 7. Tên tiếng Anh của chữ Chăm MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Sự phù hợp 3. Tài liệu viện dẫn 4. Thuật ngữ và định nghĩa 5. Bộ mã chuẩn chữ Chăm 6. Bảng mô tả các ký tự của chữ Chăm 7. Tên tiếng Anh của chữ Chăm
TCVN1867:2010

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1867:2010 (ISO 287:2009) về Giấy và cáctông - Xác định hàm lượng ẩm của một lô -Phương pháp sấy khô Văn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng "Tải về" để xem.
TCVN8271-6:2010

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8271-6:2010 về Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 6: Chữ Thái TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8271-6:2010 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ KÝ TỰ MÃ HÓA - PHẦN 6: CHỮ THÁI In f ormation technology - Encoded Character Set - Part 6: TaiViet Script Lời nói đầu TCVN 8271-6:2010 được xây dựng trên cơ s ở tham khảo ISO/IEC 10646: 2003/Amd 5:2008 về phần chữ Thái. TCVN 8271-6:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC1 "Công nghệ thông tin" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8271 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa gồm các TCVN sau: - TCVN 8271-1:2009 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa tiếng Việt- Phần 1: Quy định chung - TCVN 8271-2:2009 Công nghệ thông tin - Bộ k ý tự mã hóa tiếng Việt - Phần 2: Chữ Nôm - TCVN 8271-3:2010 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 3: Chữ Quốc ngữ - TCVN 8271-4:2010 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 4: Chữ Khơme - TCVN 8271-5:2010 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 5: Chữ Chăm - TCVN 8271-6:2010 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 6: Chữ Thái CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ KÝ TỰ MÃ HÓA - PH Ầ N 6: CHỮ THÁI In f ormation technology - Encoded Character Set - Part 6: TaiViet Script 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định bộ mã ký tự chuẩn (bộ mã chu ẩ n) cho chữ Thái để áp dụng cho việc biểu diễn, truyền, trao đổi, xử lý, lưu trữ thông tin được thể hiện bằng chữ Thái và các ký hiệu bổ sung. 2. Sự phù hợp Bộ mã ký tự mã hóa được xem là phù hợp với tiêu chuẩn này nếu chúng chứa các ký tự mã hóa có h ì nh dáng và mã được quy định trong tiêu chuẩn này. 3. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đ ổi. TCVN 8271-1:2009 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa Tiếng Việt - Phần 1: Quy định chung (In f ormation technology - Vietnamese Encoded Character Set - Part 1: General). 4. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa đã được đưa ra trong TCVN 8271-1:2009. 5. Bộ mã chuẩn chữ Thái CHÚ THÍCH 1 Bộ m ã chu ẩ n chữ Chăm chứa các ký tự mã hóa được đặt tương ứng với các ký tự m ã hóa đã có trong ISO/IEC 10646:2003/Amd 5:2008 CHÚ THÍCH 2 Trong các bảng chữ Thái mã hóa dưới đây; phần gạch chéo thể hiện vùng mã chưa được sử dụng. Bộ mã chuẩn chữ Thái (TaiViet) mã hóa trong vùng AA80-AADF 6. Bảng mô tả các ký tự của chữ Thái 7. Tên tiếng Anh của chữ Thái MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Sự phù hợp 3. Tài liệu viện dẫn 4. Thuật ngữ và định nghĩa 5. Bộ mã chuẩn chữ Thái 6. Bảng mô t ả các ký tự của chữ Thái 7. Tên tiếng Anh của chữ Thái
TCVN8271-4:2010

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8271-4:2010 về Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 6: Chữ Khơme TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8271-4:2010 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ KÝ TỰ MÃ HÓA PHẦN 4: CHỮ KHƠME In f ormation technology- Encoded character set - Part 4: Khmer script Lời nói đầu TCVN 8271-4:2010 được xây dựng dựa trên cơ s ở tham khảo ISO/IEC 10646:2003 về phần chữ Khơme TCVN 8271-4:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC 1 “Công nghệ thông tin ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8271 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa gồm các TCVN sau: - TCVN 8271-1:2009 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa tiếng Việt - Phần 1: Quy định chung - TCVN 8271-2:2009 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa tiếng Việt - Phần 2: Chữ Nôm - TCVN 8271-3:2010 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 3: Chữ Quốc ngữ - TCVN 8271-4:2010 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 4: Chữ Khơme - TCVN 8271-5:2010 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 5: Chữ Chăm - TCVN 8271-6:2010 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa - Phần 6: Chữ Thái CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ KÝ TỰ MÃ HÓA - PHẦN 4: CHỮ KHƠME In f ormation technology - Encoded character set - Part 4: Khmer script 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chu ẩ n này quy định bộ mã ký tự chuẩn (bộ mã chuẩn) cho chữ Khơme để áp dụng cho việc biểu diễn, truyền, trao đổi, xử lý, lưu trữ thông tin được thể hiện b ằ ng chữ Khơme và các ký hiệu bổ sung. 2. Sự phù hợp Bộ mã ký tự mã hóa phù hợp với tiêu chuẩn này nếu chúng ch ứ a các ký tự mã hóa có hình dáng và m ã được quy định trong tiêu chuẩn này. 3. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau l à rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm c ô ng bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 8271-1:2009 Công nghệ thông tin - Bộ ký tự mã hóa tiếng Việt - Phần 1: Quy định chung (In f ormation technology - Vietnamese encoded character set - Part 1: General). 4. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chu ẩ n này áp dụng các định nghĩa và thuật ngữ đã nêu trong TCVN 8271-1:2009 5. Bộ mã chuẩn chữ Khơme CHÚ THÍCH 1 Bộ mã chuẩn chữ Khơme chứa các ký tự mã hóa được đặt tương ứng với các ký tự mã hóa đã có trong ISO/IEC 10646:2003 CH Ú THÍCH 2 Trong các bảng chữ Khơme mã hóa dưới đây; phần gạch chéo thể hiện vùng mã chưa được sử dụng. Bảng chữ Khơme mã hóa trong vùng 1780 - 17FF Bảng chữ Khơme mã hóa trong vùng 19E0 - 19FF 6. Bảng mô tả các ký tự của chữ Khơme 7. Tên tiếng Anh của chữ Khơme MỤC LỤC 1. Phạm vi áp dụng 2. Sự phù hợp 3. Tài liệu viện dẫn 4. Thuật ngữ v à định nghĩa 5. Bộ mã chuẩn chữ Khơme 6. Bảng mô tả các ký tự c ủ a chữ Khơme 7. Tên tiếng Anh của chữ Khơme
TCVN8336:2010

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8336:2010 CHƯỢP CHÍN Salt-fermented fishes Lời nói đầu TCVN 8336 : 2010 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và Nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 8336:2010 CHƯỢP CHÍN Salt-fermented fishes .................................................. .................................................. .................................................. Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
TCVN8344:2010

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8344:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phát hiện urê TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8344 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( PHÁT HIỆN URÊ Fish and fishery products - Detection of urea Lời nói đầu TCVN 8344 : 2010 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố . 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phát hiện urê trong sản phẩm thủy sản. Giới hạn phát hiện của phương pháp là 0,5 %. 2. Nguyên tắc Mẫu sản phẩm được chiết với dung dịch nước. Urê có trong dịch chiết phản ứng với thuốc thử p- dimetylaminobenzaldehyt tạo phức màu vàng chanh đặc trưng. 3. Thuốc thử Chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích, trừ khi có quy định khác, và sử dụng nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương. 3.1 Dung dịch p-dimetylaminobenzaldehyt (DMAB) Hòa tan 8,00 g p-dimetylaminobenzaldehyt trong 500 ml etanol 95 % rồi thêm 50 ml axit clohyđric đậm đặc 12 M. Bảo quản dung dịch tránh ánh sáng. Dung dịch sử dụng được trong vòng 1 tháng. Pha loãng dung dịch 10 lần trước khi sử dụng và chỉ sử dụng trong ngày. 4. Thiết bị, dụng cụ Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau: 4.1 Cân phân tích , có thể cân chính xác đến 0,1 mg. 4.2 Máy nghiền . 4.3 Bình nón , dung tích 50 ml. 4.4 Đũa thuỷ tinh . 4.5 Mặt kính đồng hồ . 4.6 Bếp điện . 4.7 Giấy lọc Whatman , số 40. 5. Cách tiến hành 5.1 Chuẩn bị mẫu thử 5.1.1 Đồng hoá khoảng 200 g mẫu sản phẩm thủy sản bằng máy nghiền (4.2). 5.1.2 Cân 25 g mẫu đã xay nghiền, chính xác đến 0,1 mg, đưa vào bình nón dung tích 50 ml (4.3). Thêm 25 ml nước cất rồi khuấy trộn đều bằng đũa thuỷ tinh (4.4). Sau đó, đậy miệng bình bằng mặt kính đồng hồ (4.5). 5.1.3 Đun từ từ bình nón trên bếp điện (4.6) cho đến sôi. Chú ý lắc đều bình nón khi đun. Làm nguội mẫu rồi dùng giấy lọc Whatman (4.7) để lọc lấy dịch trong. 5.2 Tiến hành thử 5.2.1 Nhỏ 5 giọt đến 6 giọt dịch mẫu vào trong ống nghiệm chứa 5 ml dung dịch thuốc thử urê (3.1). Đun nóng dung dịch trong 1 min. 5.2.2 Quan sát màu dung dịch. Kết luận mẫu có urê nếu màu dung dịch trong ống nghiệm chuyển sang màu vàng chanh đậm. Nồng độ của urê trong mẫu càng cao thì màu vàng của dung dịch càng đậm. 6. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ: a) mọi thông tin cần thiết về việc nhận biết đầy đủ mẫu thử; b) phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết; c) phương pháp thử đã sử dụng và viện dẫn tiêu chuẩn này; d) mọi thao tác không được quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc những điều được coi là tự chọn, và bất kỳ chi tiết nào có ảnh hưởng tới kết quả; e) kết quả thử nghiệm thu được.
TCVN10071:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10071:2013 về Giầy dép - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử giầy dép K ý hiệu Nhiệt độ ° C Độ ẩm tươ ng đối % Ghi chú 23/50 23 50 Môi trường được khuyến nghị 20/65 20 65 S ử dụng trong các phạm vi áp dụng nhất định 5. Dung sai Bảng 2 - Dung sai 1) D u ng sai Nhiệt độ ° C Độ ẩm tương đối % Dung sai thông thường (Dung sai chuẩn) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ± 5 2), 3) 1) Dung sai này cũng được sử dụng cho các môi trường khác nếu có quy định trong phương pháp thử liên quan. 2) Các giới hạn k ế t qu ả về độ ẩ m tương đối có d ung sai thông thường là 45 % đ ế n 55 % v à 60 % đến 70 % tương ứng 3) Độ không đảm b ả o đo không được vượt quá ± 3 % 6. Điều hòa Các môi trường điều hòa phải phù hợp với các môi trường chuẩn (xem Điều 4). Khoảng thời gian điều hòa phải được ghi rõ trong các yêu cầu kỹ thuật có liên quan đ ố i với chi tiết của giầy dép 7. Thử nghiệm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong tất cả các trường hợp, phép thử phải được thực hiện ngay sau khi lấy mẫu thử ra khỏi buồng điều hòa. MỤC LỤC Lời nói đ ầ u Lời giới thiệu 1 Phạm vi áp dụng 2 Thuật ngữ và định nghĩa 3 Quy định chung 4 Môi trường chuẩn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 Điều h ò a 7 Thử nghiệm
TCVN10070:2013

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10070:2013 EN 14372:2004 ĐỒ DÙNG TRẺ EM - THÌA, DĨA VÀ DỤNG CỤ ĂN - YÊU CẦU AN TOÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Child use and care articles - Cutlery and feeding utensils - Safety requirements and tests Lời nói đầu TCVN 10070:2013 hoàn toàn tương đương với EN 14372:2004 TCVN 10070:2013 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC181/SC1 Đồ dùng trẻ em biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu an toàn tối thiểu và quy định phương pháp thử phù hợp cho thìa, dĩa và dụng cụ ăn dành cho trẻ. Thìa, dĩa và dụng cụ ăn của trẻ được sử dụng bởi người chăm sóc cho trẻ ăn hoặc để trẻ tự sử dụng, từ độ tuổi trung bình từ 6 tháng đến 3 tuổi. Trẻ trên 3 tuổi thường sử dụng thêm cả thìa, dĩa và dụng cụ ăn của người lớn. Do đó, tiêu chuẩn này quy định các nguy cơ tiềm ẩn phát sinh từ việc sử dụng thìa, dĩa và dụng cụ ăn được thiết kế cho trẻ từ 3 tuổi trở xuống sử dụng khi có hoặc không có sự giám sát của cha mẹ. .................................................. .................................................. .................................................. Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
TCVN7421-2:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7421-2:2013 Vật liệu dệt - Xác định formanlđehyt - Phần 2: hấp thụ hơi nước Các sai lệch tới hạn của các giá trị trung bình với xác suất 95 %, /g Số lượng quan trắc trên mỗi giá trị trung bình trong một ph ò ng th í nghiệm giữa các phòng thí nghiệm, thực hiện trên một loại v ả i giữa các phòng th í nghiệm, thực hiện trên nhiều loại v ả i 1 7,7 12,0 13 , 8 2 5,5 10,6 12,7 3 4,5 10,2 12,3 B ả ng C.2 - Các sai lệch tới hạn của mẫu có hàm lượng formalđehyt thấp Các sai lệch tới hạn của các giá trị trung bình với xác suất 95 %, /g Số lượng quan trắc trên m ỗ i giá trị trung bình trong một phòng th í nghiệm giữa các phòng thí nghiệm, thực hiện trên một loại v ả i giữa các phòng th í nghiệm, thực hiện trên nhiều loại v ả i 1 21 , 6 80,3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 15,2 78,9 115,0 3 12,4 78,4 114,7 C. 2 Độ chệch ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] AATCC test method 112-2008, Formaldehyde release from Fabric, Determination of: Sealed jar method
TCVN10038:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10038:2013 (ISO 2959:2011) về Vật liệu dệt - Các đặc điểm của vải dệt TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10038:2013 ISO 2959:2011 VẬT LIỆU DỆT – CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA VẢI DỆT Textiles – Woven fabric descriptions Lời nói đầu TCVN 10038:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 2959:2011. TCVN 10038:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU DỆT – CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA VẢI DỆT Textiles – Woven fabric descriptions 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra một số thông số đặc tính đối với vải dệt và các thành phần của chúng tại các công đoạn sản xuất và xử lý khác nhau để ký hiệu vải. Tiêu chuẩn này không quy định danh mục các thông số và thông tin bổ sung có thể được đưa ra khi có yêu cầu. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các vải dệt, ngoại trừ lớp phủ làm bằng vật liệu dệt. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 4897 (ISO 3572), Vải dệt thoi – Kiểu dệt – Định nghĩa và các thuật ngữ chung và các kiểu dệt cơ bản TCVN 5462 (ISO 2076), Vật liệu dệt – Xơ nhân tạo – Tên gọi theo nhóm bản chất TCVN 5465 (ISO 1833) (tất cả các phần), Vật liệu dệt – Phân tích định lượng hóa học ISO 1139, Textiles – Designation of yarns (Vật liệu dệt – Các ký hiệu sợi) 3. Thông số của vải 3.1. Trạng thái của vải Ví dụ, vải mộc, vải đã được tẩy trắng, vải đã được nhuộm. 3.2. Thành phần 3.2.1. Tên gọi theo nhóm bản chất của xơ nhân tạo được sử dụng theo quy định trong TCVN 5462 (ISO 2076). 3.2.2. Trong trường hợp thành phần vải có duy nhất một loại vật liệu xơ, ghi rõ tên gọi theo nhóm bản chất của xơ đó. 3.2.3. Trong trường hợp thành phần vải gồm có các sợi dọc và các sợi ngang được tạo thành từ các loại vật liệu xơ khác nhau, ghi rõ tên gọi theo nhóm bản chất của cả các loại xơ riêng rẽ. 3.2.4. Trong tất cả các trường hợp, ghi rõ phần trăm khối lượng, cùng với tên gọi theo nhóm bản chất của mỗi loại xơ thành phần theo thứ tự chiếm ưu thế. Tính toán và biểu thị kết quả, xem TCVN 5465 (ISO 1833). 3.3. Ký hiệu sợi Phù hợp với ISO 1139. 3.4. Số sợi trên đơn vị chiều dài Ghi cả sợi dọc và sợi ngang. 3.5. Kiểu dệt Phù hợp với TCVN 4897 (ISO 3572) 3.6. Cách sắp xếp sợi dọc và sợi ngang Nếu có thể 3.7. Khổ rộng của vải Ghi rõ chiều rộng tổng và/hoặc chiều rộng hiệu dụng, tương ứng. 3.8. Khối lượng trên đơn vị diện tích 3.9. Chi tiết cách xử lý Nếu có thể. Ví dụ vải, đã được tẩy trắng, nhuộm, in hoa, làm co cơ học, v.v...., sao cho phù hợp. VÍ DỤ: Mô tả đặc điểm của loại vải pôpơlin polyeste/bông như sau: a) Trạng thái của vải: đã nhuộm. b) Thành phần: polyeste 67 %, bông 33 %. c) Ký hiệu sợi: sợi dọc – 15 tex Z 950; sợi ngang – 15 tex Z 950. d) Số sợi trên đơn vị chiều dài: sợi dọc – 50 trên cm; sợi ngang – 26 trên cm. e) Kiểu dệt: vân điểm. f) Khổ rộng: toàn khổ 90 cm. g) Khối lượng: 115 g/m 2 . h) Chi tiết cách xử lý: được nhuộm cả cuộn, màu kaki, làm co cơ học, và nhiệt định hình.
TCVN9067-4:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9067-4:2012 về Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9067-4:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM NƯỚC DƯỚI ÁP LỰC THỦY TĨNH Modified bituminous waterproofing membranes - Test methods - Part 4: Determination of water permeability at hydrostatic pressure 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được gia cường bằng sợi hữu cơ và/hoặc sợi vô cơ. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 9067-1:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử. Phần 1: Phương pháp xác định tải trọng kéo đứt và độ dãn dài khi đứt. 3. Nguyên tắc Độ bền thấm nước của tấm trải chống thấm được xác định bằng áp lực thủy tĩnh của cột nước có chiều cao quy định. 4. Lấy mẫu Theo TCVN 9067-1:2012. 5. Thiết bị và dụng cụ - Ống hình trụ, bằng kim loại hoặc nhựa có đường kính trong 50 mm, cao 610 mm; - Keo silicon; - Giá đỡ 6. Chuẩn bị mẫu thử Mẫu được cắt theo kích thước (100 x 100) mm, mỗi lần kiểm tra ít nhất 3 mẫu. 7. Cách tiến hành Đặt ống hình trụ lên bề mặt của mẫu sao cho cân xứng rồi gắn chặt bằng keo silicon. Đặt mẫu lên giá đỡ bằng lưới sắt. Đổ đầy nước vào ống hình trụ và duy trì mực nước này trong suốt thời gian thử. 8. Nhận xét kết quả Sau 48 h, quan sát nếu có bất kỳ vết ẩm hoặc giọt nước nào ở mặt dưới của mẫu là mẫu đó không đạt yêu cầu. 9. Báo cáo thử nghiệm Theo Điều 8 của tiêu chuẩn TCVN 9067-1:2012.
TCVN9067-3:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9067-3:2012 về Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ bền nhiệt TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9067-3:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NHIỆT Modified bituminous waterproofing membranes - Test methods - Part 3: Determination of temperature stability 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền nhiệt của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được gia cường bằng sợi hữu cơ và/hoặc vô cơ. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 9067-1:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử. Phần 1: Phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ dãn dài khi đứt. 3. Nguyên tắc Độ bền nhiệt của tấm trải chống thấm trên cơ sở biến tính được đánh giá bằng khả năng chịu nhiệt ở nhiệt độ nhất định. 4. Lấy mẫu Theo TCVN 9067-1:2012. 5. Thiết bị và dụng cụ Kẹp mẫu, có mặt kẹp nhẵn và rộng ít nhất 50 mm. Giá treo mẫu, bằng gỗ hoặc kim loại. Tủ sấy, có khả năng điều chỉnh nhiệt độ tối đa 150 0 C. 6. Chuẩn bị tấm mẫu Tấm mẫu được cắt theo kích thước (50 x 75) mm. Mỗi lần kiểm tra ít nhất 3 tấm mẫu theo chiều dọc và 3 tấm mẫu thử theo chiều ngang. 7. Cách tiến hành - Đặt nhiệt độ tủ sấy (90 ± 1) 0 C. - Kẹp mỗi tấm mẫu vào một kẹp, 3 tấm mẫu theo chiều ngang và 3 tấm mẫu theo chiều dọc, treo lơ lửng trong tủ sấy. - Để các tấm mẫu trong tủ sấy (120 ± 5) min ở nhiệt độ (90 ± 1) 0 C. Quan sát các tấm mẫu có dấu hiệu chảy, chảy nhỏ giọt hoặc tạo thành giọt phía dưới hay không. Nếu không quan sát thấy các dấu hiệu trên ở cả 3 tấm mẫu thì coi như mẫu đạt yêu cầu. 8. Nhận xét kết quả Mẫu thử đạt yêu cầu là ở nhiệt độ 90 0 C trong 120 min mà cả 3 tấm mẫu thử không bị chảy, chảy nhỏ giọt hoặc tạo thành giọt phía dưới. 9. Báo cáo thử nghiệm Theo Điều 8 của TCVN 9067-1:2012.
TCVN9066:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9066:2012 về Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính Chỉ tiêu kỹ thuật Mức theo chiều dày Phương pháp thử 2 mm 3 mm 4 mm 1. Tải trọng kéo đứt, kN/m, không nhỏ hơn - Dọc khổ - Ngang khổ 12 10 13 11 14 12 TCVN …-1:2012 2. Độ dãn dài khi đứt, %, không nhỏ hơn: - Dọc khổ - Ngang khổ 35 30 40 35 42 40 TCVN …-1:2012 3. Độ bền chọc thủng động, J, không nhỏ hơn 2,5 3,0 4,0 TCVN …-2:2012 4. Độ bền nhiệt, ở 90 0 C Không chảy TCVN …-3:2012 5. Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh, sau 48h Không thấm TCVN …-4:2012 4. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 4.1 Bao gói Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được cuộn thành từng cuộn và được đóng gói trong các loại thùng hoặc palet tiêu chuẩn phù hợp với phương tiện xếp dỡ bằng xe nâng và các phương tiện vận chuyển thông dụng, ngoại trừ có yêu cầu khác trong hợp đồng hay đơn đặt hàng. 4.2 Ghi nhãn Ghi nhãn theo qui định hiện hành với nội dung sau: - Tên đơn vị sản xuất, địa chỉ; - Tên sản phẩm, kí hiệu; - Viện dẫn tiêu chuẩn này; - Kích thước của tấm; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Ngày, tháng, năm sản xuất và hạn sử dụng. Các nội dung ghi nhãn nêu trên được in dán hoặc in trực tiếp lên bao bì sản phẩm. 4.3 Vận chuyển Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được được vận chuyển trên các phương tiện không gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 4.4 Bảo quản Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh xa nguồn lửa.
TCVN8653-5:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8653-5 : 2012 về Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8653-5 : 2012 SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHU KỲ NÓNG LẠNH CỦA MÀNG SƠN Wall emulsion paints - Test methods - Part 5: Determination of heat sock resistance of paint film 1.Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định chu kỳ nóng lạnh (độ bền sốc nhiệt) của màng sơn. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các loại tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 2090:2007 (ISO 15528:2000), Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu; TCVN 2094:1993 (ISO 1513 và 1514:1992), Sơn - Phương pháp gia công màng sơn; TCVN 5669:2007 (ISO 1513:1992), Sơn và vecni - Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử ; TCVN 8653-1:2012 , Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính sử dụng, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn. 3. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 3.1. Lấy mẫu thử Theo qui định trong TCVN 2090:2007 (ISO 15528:2000). 3.2. Chuẩn bị và kiểm tra mẫu thử Theo quy định trong TCVN 5669:2007 (ISO 1513:1992). 4. Chuẩn bị tấm chuẩn để thử Tấm chuẩn để thử trong Điều 4 trong TCVN 8653-1:2012 và có kích thước là (150 x 100 x 10) mm. 5. Thiết bị, dụng cụ - Tủ sấy , từ 200 o C đến 300 o C, chính xác đến ± 1 o C; - Chậu nhựa , có dung tích (5 ÷ 7) L; - Chổi quét sơn , chiều rộng từ (25 ÷ 30) mm; - Khăn lau , mềm, khô và có khả năng thấm nước; - Giá để mẫu. 6. Cách tiến hành Lấy 3 tấm chuẩn, đem gia công màng sơn lên một mặt theo qui định 3.1 trong TCVN 2094:1993 (ISO 1513 và 1514:1992). Sau khi màng sơn khô hoàn toàn, để tiếp 7 ngày ở nhiệt độ phòng rồi đem thử. Đưa hai tấm mẫu vào tủ sấy (tấm mẫu còn lại để làm mẫu so sánh), sấy ở nhiệt độ (80 ± 5) o C. Cứ sau 1 h thì đưa các tấm mẫu này ra, ngâm ngay vào chậu nước nguội và dùng vòi nước máy xả liên tục trong thời gian khoảng (5 ÷ 7) min. Khi tấm mẫu nguội đến nhiệt độ phòng, lấy các tấm mẫu ra khỏi chậu nước, dùng khăn lau mềm thấm khô bề mặt và xung quanh tấm mẫu, sau đó quan sát bề mặt màng sơn dưới ánh sáng tự nhiên, nếu màng sơn không có biểu hiện khác thường thì cho thử tiếp, phép thử được lặp lại như trên cho tới khi đạt đủ mức qui định thì dừng, (thời gian thử mẫu liên tục không quá 10 ngày). 7. Đánh giá kết quả Ngay sau khi kết thúc phép thử quan sát kỹ bề mặt màng sơn trên tấm mẫu, dưới ánh sáng tự nhiên, nếu không có cáv biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phòng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu so sánh thì kết luận mẫu sơn đó đạt yêu cầu.
TCVN8653-2:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8653-2:2012 về Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền nước của màng sơn TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8653-2 : 2012 SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NƯỚC CỦA MÀNG SƠN Wall emulsion paints - Test methods - Part 2: Determination of water resistance of paint film 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền nước của màng sơn. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các loại tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 2090:2007 (ISO 15528:2000), Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu; TCVN 2094:1993 (ISO 1513 và 1514:1997), Sơn - Phương pháp gia công màng sơn; TCVN 5569:2007 (ISO 1513:1992), Sơn và vecni - Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử; TCVN 8653-1:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính sử dụng, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn. 3. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 3.1. Lấy mẫu thử Theo quy định trong TCVN 2090:2007 (ISO 15528:2000). 3.2. Chuẩn bị và kiểm tra mẫu thử Theo quy định trong TCVN 5669:2007 (ISO 1513:1992). 4. Chuẩn bị tấm chuẩn để thử Tấm chuẩn để thử theo Điều 4 trong TCVN 8653-1:2012 và có kích thước là (150 x 100 x 10) mm. 5. Dụng cụ, hóa chất - Chậu nhựa, có dung tích (5 ÷ 10) L; - Bếp điện; - Khăn lau, khô và có khả năng thấm nước; - Nồi nhôm, có dung tích 3 L; - Chổi quét sơn, chiều rộng (25 ÷ 30) mm; - Parafin; - Nước cất. 6. Cách tiến hành Lấy 4 tấm chuẩn, gia công màng sơn cả hai mặt theo 3.1 trong TCVN 2094:1993 (ISO 1513 và 1514:1997), sau khi màng sơn khô hoàn toàn, đem phủ kín bốn mặt viền xung quanh của ba tấm mẫu bằng parafin nóng chảy, tấm mẫu còn lại để làm mẫu đối chứng. Đem ba tấm mẫu trên ngâm ngập trong nước cất ở nhiệt độ (27 ± 2) o C theo chiều thẳng đứng, mặt nước luôn luôn cách tấm mẫu ít nhất là 3 cm, với thời gian ngâm được quy định như sau: + Sơn tường trong, không nhỏ hơn 240 h; + Sơn tường ngoài, không nhỏ hơn 480 h. Khi ngâm đủ thời gian quy định trên, vớt ba tấm mẫu ra khỏi nước và dùng khăn lau mềm thấm khô các bề mặt tấm mẫu. 7. Đánh giá kết quả Quan sát bằng mắt thường các bề mặt tấm mẫu ngay sau khi chúng được thấm khô. Nếu trong ba tấm mẫu mà có hai tấm mẫu không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và nếu cả ba tấm mẫu này sau khi để lưu trong 2 h ở nhiệt độ phòng, có mức thay đổi không đáng kể về màu sắc và độ bóng so với mẫu đối chứng thì kết luận là màng sơn đạt yêu cầu.
TCVN6071:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6071:2013 về sét để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6071:2013 SÉT ĐỂ SẢN XU Ấ T CLANHKE XI M Ă NG POOC LĂNG Clay for portland cement clinker produ c tion Lời nói đầu TCVN 6 071:2013 thay th ế cho TCVN 6071:1995. TCVN 6071:2013 do V iện V ật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên s oạn, Bộ Xây d ự ng đ ề ngh ị , Tổng cục Tiê u chu ẩ n đo lườ ng Ch ấ t lượng th ẩ m đ ị nh, Bộ Khoa học và C ô ng nghệ công bố. SÉT ĐỂ SẢN XU Ấ T CLANHKE XI M Ă NG POOC LĂNG Clay for portland cement clinker produ c tion 1 . Phạm vi á p dụng T iê u chuẩn này áp dụng cho nguy ê n liệu sét d ù ng đ ể s ả n xu ấ t cl anhke xi m ă ng po ó c l ă ng. 2 . T à i l iệ u viện d ẫ n Các tà i li ệu viện d ẫ n sau đây là c ầ n th iế t đ ể á p dụng tiêu chu ẩ n n à y. Đ ối với các t ài liệu viện dẫn gh i năm công bố th ì áp dụng b ả n được nêu. Đối v ớ i các tài liệu viện dẫn kh ô ng ghi n ă m c ô ng bố thì áp dụng ph iê n b ả n mới nh ấ t, bao g ồm cả các sửa đổi, b ổ sung (n ế u c ó ). TCVN 4344:1986, Đất s é t đ ể sản xu ấ t gạch, ngói nung - L ấy m ẫ u . TCVN 7131:2002, Đất s é t -Phương pháp ph â n tích h óa học. 3 . Yêu c ầ u kỹ thuật Các chỉ tiêu ch ấ t lượng c ủ a nguy ê n liệu s ét dùng đ ể s ản xuất cl anhke xi măng poóc l ă ng đ ư ợc được quy đ ị nh trong Bảng 1. Bảng 1 - Y ê u cầu kỹ thuật của sét T ê n ch ỉ tiêu Mức 1. Hàm lượng sil i c diox i t (Si O 2 ), % từ 55 đ ế n 70 2. Hàm lượng nhôm o xit (A l 2 O 3 ), % từ 10 đến 24 3. Hàm lượng ki ề m ox i t (Na 2 O + K 2 O), %, không lớn h ơ n 4 CHÚ TH Í CH: Đối với sét có hàm lượng kiềm oxit trên 3%, khi sử dụng cần xem xét, tính toán hàm lượng kiềm quy đổi (Na 2 O) qđ = % Na 2 O + 0,658 x % K 2 O, tính theo phần trăm, trong phối liệu và clanhke phù hợp với yêu cầu công nghệ và sản phẩm . 4 . Ph ươ ng pháp th ử 4.1 . Lấy m ẫ u và chu ẩ n b ị m ẫ u L ấ y m ẫ u v à chu ẩ n b ị m ẫ u thử theo TCVN 4344:198 6 . 4.2 . H à m lượn g silic dioxit (SiO 2 ) trong sé t x á c đị nh theo TCVN 7131:2002. 4.3 . Hàm lượ ng nh ô m ox i t (A l 2 O 3 ) tro ng sé t xác định th e o TCVN 7131:2002. 4.4 . H à m lượng kiềm ox i t (N a 2 O + K 2 O) trong sét xác định theo TCVN 7131:2002.
TCVN6072:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6072:2013 về đá vôi để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6072:2013 ĐÁ VÔI Đ Ể S Ả N XUẤT CLANHKE XI M Ă NG POOC L Ă NG Limestone for portland cement clinker production Lời nói đầu TCVN 6 072:2013 thay thế cho TCVN 6072:1996. TCVN 6072:2013 do Viện Vậ t Li ệu Xây dựng - Bộ Xây dựng bi ê n soạn, Bộ Xây dựng đ ề ngh ị , Tổng cục Tiêu chu ẩ n Đo lườ ng Ch ấ t lượng thẩm định, Bộ Khoa học và C ô ng nghệ c ô ng bố. ĐÁ VÔI Đ Ể S Ả N XUẤT CLANHKE XI M Ă NG POOC L Ă NG Limestone for portland cement clinker production 1 . Phạm vi á p dụng Ti ê u chuẩn n à y áp dụng cho đ á v ô i ca nxi cac b onat dùng đ ể s ả n xuất cl anhke xi m ă ng po ó c lăng. 2 . T ài liệu viện d ẫ n Các tài liệu viện dẫn sau đây l à c ầ n th iế t đ ể áp dụng ti ê u Ch uẩ n n à y. Đối với các t à i liệu viện d ẫ n ghi năm c ô ng bố th ì á p dụng b ả n đư ợ c n ê u. Đối với các tà i liệ u viện d ẫ n không ghi n ă m c ô ng b ố th ì áp dụng phi ê n bản mới nh ấ t bao g ồ m cả các sửa đ ổ i, b ổ sung (n ế u có). TCVN 9191:2012, Đá vôi - Phương pháp ph â n tích h óa học . 3 . Y ê u cầu kỹ thuật Các chỉ ti ê u ch ấ t lượng c ủ a đ á v ô i dùng đ ể s ả n xuất cl anhk e xi măng poóc lăng được quy đ ị nh trong B ả ng 1. Bảng 1 - Y ê u cầu kỹ thuật của đ á vôi Tên chỉ tiêu Mức 1. Hàm lượng ca nxi cacbonat (CaCO 3 ), %, không nhỏ h ơ n 85 2. Hàm lượng magie cacbonat (MgCO 3 ), %, kh ô ng lớn hơn 7 CH Ú TH Í CH: Kh i sử d ụng đá vôi có hàm lư ợ ng mag ie c acbonat ( M gCO 3 ) trên 5 %, cần t í nh to á n phối liệu đ ể tổng hàm lượng M g O trong cl anhk e v à x i m ă ng nhỏ h ơ n quy đ ị nh trong c á c tiêu chu ẩ n hiện h à nh. 4 . Phương pháp thử 4.1 . L ấ y m ẫ u và c huẩn bị mẫu T ại các l ỗ khoan th ă m dò địa ch ấ t, m ẫ u ban đầu được l ấ y theo quy đị nh riêng của ngành khai thác m ỏ nhưng ít nh ấ t ứng với mỗi t ầ ng địa ch ấ t ph ải l ấ y một m ẫ u; Trên mỗi phương tiện vận chuy ể n, m ẫ u được lấy í t nh ấ t ba vị tr í : đ ầ u, giữa, cuối của phương tiện; Trong d â y chuyền sả n xuất, m ẫ u đ ư ợc lấy đ ị nh kỳ trên băng tả i hoặc thiết bị vận chuy ể n có t í nh ch ấ t vận chuyển liên tục khác; Trong kho m ẫ u được lấy ở không í t h ơ n mười v ị tr í g ồ m: t rên bề mặt, dưới chân, giữa đ ố ng sao cho đ ả m bảo m ẫ u lấy ra đại diện cho cả kho chứ a . 4.2 . X á c đ ị nh h à m lượng ca nxi cacbonat (C a CO 3 ) Xác định hàm l ượng ca nxi ox i t (C aO ) trong đá v ô i th e o TCVN 9 1 9 1:2012. H à m lượng c anxi cacbonat (CaCO 3 ) trong đ á v ô i được t í nh chuyển từ h àm lư ợng ca nxi ox i t (C aO ) nhân vớ i hệ s ố 1,7857. 4.3 . X á c đ ị nh h à m lượng magie cacbonat (MgCO 3 ) Xác đ ị nh h à m lượng ca nxi oxit (MgO) trong đ á vô i theo TCVN 9 191:2012. Hàm lượng magie c ac bon a t (MgCO 3 ) trong đ á v ô i được t í nh c huy ể n từ h à m lượng magie ox i t (MgO) nh â n với hệ số 2,1 .